﻿734 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  der 
  Schmelzpunkt 
  etwas 
  höher, 
  natürlich 
  ist 
  auch 
  die 
  Methode 
  

   etwas 
  genauer. 
  

  

  Plagioklas 
  der 
  Labradoritreihe 
  von 
  der 
  Szuligata 
  (Sieben- 
  

   bürgen). 
  

  

  Dieser 
  Plagioklas 
  hat 
  die 
  Zusammensetzung: 
  

  

  Si0 
  2 
  55-52 
  

  

  A1 
  2 
  3 
  28-93 
  

  

  CaO 
  9-95 
  

  

  N^O 
  5-01 
  

  

  K>0 
  0-28. 
  

  

  Es 
  war 
  möglich, 
  sehr 
  reine 
  Teilchen 
  zur 
  Untersuchung 
  zu 
  

   erhalten. 
  

  

  Unter 
  dem 
  Mikroskop 
  ergibt 
  sich 
  folgendes 
  (vergl. 
  auch 
  

   Fig. 
  3): 
  

  

  Temperatur 
  Beobachtung 
  

  

  1180° 
  Kleine 
  Veränderung 
  an 
  den 
  Kanten. 
  

  

  1185° 
  Kleine, 
  unbedeutende 
  Abrundung 
  scharfer 
  Ecken. 
  

  

  1195° 
  Randliche 
  Umwandlung. 
  Anschmelzen 
  benachbarter 
  

  

  Bruchstücke. 
  

   1200° 
  Weiterer 
  Fortschritt 
  in 
  dem 
  Anschmelzen. 
  

   1210° 
  Deutliche 
  Abrundung 
  der 
  Kanten. 
  

   1215° 
  Die 
  meisten 
  Bruchstücke 
  sind 
  abgerundet; 
  Zu- 
  

   sammenschmelzen 
  derselben. 
  

   1225° 
  Stärkeres 
  Zusammenfließen 
  der 
  Ränder. 
  

   1230° 
  

   1250° 
  Zähflüssiger 
  Zustand; 
  einzelne 
  Bruchstücke 
  sind 
  

  

  - 
  ganz 
  geschmolzen. 
  

   1260° 
  Viele 
  Bruchstücke 
  sind 
  flüssig. 
  

   1265° 
  

  

  1270° 
  Die 
  Tropfen 
  fließen 
  zusammen. 
  

   1280° 
  Das 
  Ganze 
  ist 
  flüssig, 
  durchsichtig. 
  

   1290° 
  Die 
  Tropfen 
  sind 
  dünnflüssig. 
  

  

  Der 
  Plagioklas 
  von 
  der 
  Szuligata 
  gehört 
  zwar 
  schon 
  der 
  

   Labradoritreihe 
  an, 
  steht 
  aber 
  doch 
  dem 
  Andesin 
  sehr 
  nahe, 
  

   da 
  er 
  zwischen 
  Ab 
  x 
  An 
  x 
  und 
  Ab 
  3 
  An 
  4 
  ungefähr 
  Ab 
  9 
  An 
  10 
  ent- 
  

   spricht; 
  sein 
  Schmelzpunkt 
  liegt 
  zwischen 
  1185 
  und 
  1275° 
  

  

  